13 
wird das Aluminium merklich angegriffen. Platin ware gewiss 
noch vorzuziehen, aber nicht jeder verfügt gleich über mehr 
als 50 solcher Platinschalen. Nickelschalen sind vielleicht auch 
wohl geeignet; darüber habe ich aber keine Erfahrung.— 
Nach dem Trocknen und Wagen wird gesiebt; d.h. erst 
werden sowohl der Sand wie die Siebe oben auf einem Trocken- 
schrank etwas vorgewarmt. Es wird hier ein Müller’soher Siebsatz 
mit genau gebohrten Oefnungen benutzt, zu 2 — 1 — 1 / 2 und ] / 4 m.m., 
für Vio m.m. dagegen ein seidenes Sieb; man kann dieses mikros- 
kopisch kontrolliren, aber das nimmt nicht fort, dass hier eine 
merkbare Fehlerquelle vorliegt. —Eine Hauptsache ist lange genug 
zu sieben, sonst bekommt man unsichere Zahlen; ein Nachteil 
des lange Siebens ist jedoch, dass durch das fortwahrende Schieben 
und Klopten gröbere Teile feiner werden und mit durchfallen. 
Darum gilt auch hier wieder: Man setze den Trennungsprozes so 
lange fort, bis in bestimmten Zeiten konstante geringe Mengen 
durchgehen, am liebsten natürlich zu vernachlassigen geringe 
Mengen. 
Die 5 erhaltenen Sandfraktionen —(über 2 m.m. soll selbst- 
verstandlich tast nie etwas übrig bleiben) —werden in kleineren 
Aluminiumschalchen —(Uhrglaser zerspringen gerne)— getrocknet 
und gewogen. Die Summe ist meist nur wenige m.g. geringer als 
das Anfangsgewicht, prozentisch vielleicht 0.1 °/ 0 des ganzen Sandes. 
Die 5 Praktionen setzt man zur Seite zur mineralogischen Analyse 
unter dem Mikroskop. (Siehe S. 21 — 22). 
§ 8.— Reinigung der Fraktionen (5 — 20g) und (20 —50yP 
Die Flüssigkeit (C) — in welcher, ausser dem Staubsand (20 — 
50y), auch noch etwas feineres Material vorkommt, teilweise -der 
ungenügenden Trennung sub a (Seite. 12) zuzuschreiben, teilweise 
aber auch dem Kaputschlagen und von selber aus einander gehen 
von gröberen Teilchen —wird vorsichtig aber kraftig aufgerührt, 
und pro c.m. Höhe des Wassers eine Minute stehen gelassen. Daim 
wird flott abgehebert, die jetzt genügend reine Fraktion Staubsand 
in Schalen gespült, getrocknet und gewogen. 
Die Flüssigkeit (B) — mit dem groben Staub (5—20y), sowie 
ebbenfalls einigem feineren Material — wird auch gerührt und stehen 
gelassen: 12 Min. pro c.m. Höhe, also etwa 2 Stunden für die 
10 c.m. ungefahr. Dann wird (B) abgehebert, und die Flüssigkeit 
